system: [SYSTEM]

user: 3. 结果与讨论 图1为样品的XRD谱，BiOCl所有的特征衍射峰都与标准卡片(JCPDS card No 06-0249)很好的对应，未发现其他晶相结构和杂质存在，说明合成了产物为高纯的单相BiOCl，同时尖锐的衍射峰表明BiOCl的结晶程度较好。此外(001)和(102)面的峰相比标准卡片的峰更强，这可能是由于这种花状结构在对应方向强的取向生长所致。 产物的形貌和尺寸通过场发射扫描电子显微镜进行表征，其FESEM照片见图2。从低倍数的FESEM图片中可以看出，产物为花状形貌，尺寸分布大约为2~4 μm。这些花是由许多交叉的纳米片作为基本单元组成。其对应的EDX谱图(图2(a)插图)表明样品中仅含有Bi，O，Cl三种元素，其它的杂质元素如N和K均没有观察到(图谱中C，这是来自于样品基底)。在高倍数的FESEM图片(图2(b))中，我们可以清晰地观察到这些纳米花材料的花瓣是由厚度大约为几十纳米的薄片有序自组装而成的，每个纳米片的厚度为30 nm左右，且具有良好的边界界面。此外，这些纳米花材料非常稳定，以至它们在长时间超声震荡后仍然能保持花状形貌不被破坏。 运用透射电子显微镜和高分辨电镜进一步研究了花状BiOCl纳米材料的形貌与结构。图3(a)显示了单个组成单元的纳米片的TEM照片，从中我们可以看到组成纳米花的纳米片厚度非常薄。此外，BiOCl纳米片边缘区域的HRTEM照片如图3(d)所示，从图中我们可以看到清晰地晶格条纹，其中晶面间距d = 0.3 nm，对应于BiOCl的(102)晶面间距。进一步表明这些纳米片具有很好的结晶性。BiOCl的六方晶相也可以从它的选区电子衍射(SAED)图谱中被确认。 氮气吸附－脱附曲线用于进一步研究样品的表面吸附特性。如图4所示，这种花状分级结构的样品 图1. 所得BiOCl产物的XRD图 图2. 所得BiOCl样品的低倍(a)及高倍(b)SEM形貌图及电子能谱图 图3. (a) BiOCl纳米花的单一纳米片的透射电镜照片图；(b) 高分辨透射照片；(c) 对应的电子衍射图谱 呈现出IV型吸附–解吸等温线，其滞后环处在0.5 P/P 0 到1.0 P/P 0 之间。这些微米花的BJH比表面积为33 m 2 ·g −1 这种具有高表面积的三维分级结构材料，可能用于催化和污水处理方面。 我们进行了一系列实验以研究反应参数对产物形貌的影响。我们主要探讨了以下几种参数(如有机溶剂、添加剂、反应时间)的影响。首先，DEG溶剂的添加在BiOCl纳米花的形成过程中起着至关重要的作用(图5)。如图5所示，如果不加DEG，只用H 2 O作溶剂，所得产物形貌是不规则的棒状形貌，尺寸大约在20~30 μm 之间。综合以上分析，我们可以确定有机溶剂DEG对纳米花的行程起着很重要的作用。溶剂的物理化学性质可以影响反应溶解度、反应速率、反应物扩散等，这些都会影响到最终产物的形貌。 DEG是一种有较高沸点和较大粘度的络合试剂，被广泛应用于金属或金属氧化物纳米粒子的聚合反应中，可得到分散性较好的纳米晶。有文献报道，DEG溶剂粘度较大，DEG量的增多会导致粒子分散性较好，基本单元就会生长慢些，进而抑制BiOCl纳米粒子的各向异性生长，也可以避免新形成晶核的团聚问题。同时DEG具有比水更高的沸点(245℃)，使得在180℃下保温处理时溶液的形状稳定、反应环境稳定，使样品在相对较低的温度下快速结晶 [ 15 ] - [ 17 ] 。 图6为不同PVP用量合成的BiOCl样品的SEM照片。不加PVP时形成密实微球，微孔很少，且粒径较大平均直径达到2 μm；添加1.5 g PVP时，样品呈散乱的片状，没有组装成蓬松的微球。在许多无 图4. BiOCl粉末样品的N 2 吸附–脱附等温线和孔径分布曲线 图5. 用H 2 O取代DEG作溶剂时合成的BiOCl样品的SEM图片 图6. 不同PVP添加量对产物影响的扫描电镜结果分析：(a) 不加PVP；(b) 加1.5g PVP 机纳米材料的合成中，表面活性剂经常被选来用于改变材料某些晶面的性质。这些添加剂吸附到晶面上将会消除其不饱和键(dangling bond)而导致其表面能降低，从而也抑制了沿着这些晶面的生长，并最终体现在产物的形貌上。文献表明，PVP的主要作用是作为空间稳定剂，防止样品团聚，使样品粒径变小。此外，如果溶液中的PVP单体浓度比溶液中存在的所有纳米晶体的溶解度，则样品的尺寸分布范围将减小，使样品形貌更加均匀[ 18 ] [ 19 ] 。但当PVP量过大时，将影响次级纳米片组装成微孔丰富的花状微球结构，呈散乱的片状。 此外，KCl量的多少对产物形貌也有很重要的影响。图7(a)、图7(b)分别为0 mmol、2.5 mmol KCl时合成的样品的SEM照片。从图中可看出，只有当KCl物质的量为1.5 mmol时才能生成形貌均匀的三维BiOCl纳米片花状结构。因此，反应物的浓度对分级结构形貌的形成起着重要作用。我们分析原因主要是由于强电解质盐KCl的加入，溶液中离子浓度会增加，离子间的相互作用也会增强，因此离子活度降低，进而容易获得分散性较好的纳米晶。 有机染料广泛用于纺织印染行业中的一些彩色产品，例如尼龙，羊毛，棉，丝，以及着色油，脂肪，蜡，油漆和塑料。很多染料刚排入水中本身是无毒的，但是他们很容易与废水中的重金属离子(像Cr， Al and Cu)反应成毒性很大的复合物，从而污染水资源。罗丹明B，甲基橙是两种典型的三苯甲烷类染料，罗丹明B是一种典型的碱性染料，甲基橙是一种典型的酸性染料。因为这些染料结构式中均含一个或多个苯环，这些染料结构会非常稳定以至于用传统的化学或生物处理方法都不容易分解处理这些染料。在我们的光催化体系中，我们发现三维花状BiOCl纳米材料显示了很优异的光催化活性，对于光降解罗丹明B和甲基橙染料。我们做了空白试验，不加光催化剂，用紫外灯进行染料降解，以检测染料在紫外灯下的稳定性。实验结果显示，即使长时间紫外灯照射，染料基本没有发生变化。我们还做了另一个对比试验，即不用紫外灯照射，在黑暗环境中往染料溶液中加入BiOCl物质进行反应，结果显示，即使长时间反应，染料浓度也基本没有发生变化。因此，我们可以认为催化剂和紫外灯照射是进行有效光降解反应的必备条件。图8(a)、图8(b)分别为BiOCl样品对罗丹明B、甲基橙染料的降解曲线。由降解曲线可知，在紫外光照射下，光照30 min时罗丹明B染料基本完全讲解，光照50 min时甲基橙的降解率达到了90%，结合暗处无光照、无催化剂的对照实验表明BiOCl样品对罗丹明B、甲基橙都能迅速进行光催化降解。丁更新等研究者文献中报道的TiO 2 /PSR复合膜光催化材料对14 mg/L (4.3 × 10 −5 mol/L)的甲基橙溶液2 h紫外光照射的降解率为79.7%；刘晓霞等研究者文献中报道的BiOCl薄膜对10 mg/L (3.0 × 10 −5 mol/L)的甲基橙溶液150 min紫外光照射的降解率为97%，本实验制得的BiOCl样品光催化效率优于文献报道的TiO 2 复合膜、BiOCl [ 20 ] [ 21 ] 。结果显示，我们所合成的BiOCl光催化剂对碱性染料溶液的光降解效率要快于酸性染料。 从经济成本角度考虑，催化剂能否循环利用，是关系到催化剂能否走向实际应用的又一关键性问题。图9、图10分别为BiOCl光催化降解循环5次后的SEM照片和XRD谱。由SEM照片和XRD谱分析 图7. 不同KCl添加量对产物影响的扫描电镜结果分析：(a) 0 mmol， (b) 2.5 mmol 图8. (a) BIOCl样品对罗丹明B染料的降解曲线；(b) BIOCl样品对甲基橙染料的降解曲线 图9. BiOCl光催化降解循环5次后的SEM照片 图10. BiOCl光催化降解循环5次后的XRD谱 可见，BiOCl样品光催化降解循环5次后形貌和相组成未发生变化，表明BiOCl样品的光催化循环稳定性良好。因此可以说明该催化剂具有很好的重复利用性和稳定性。